de tintae massa deverao ser totalmente removidas com espatula e lixa numero 60 ou 80.Pode-se tambem empregar removedor quimico, desde que, apos a operacao, a superficieseja abundantemente lavada com agua pura.A execucao da camada de regularizacao (emboco) deve serfeita conforme descrito na NBR 7200.Apos o emboco, devera ser aplicada a argamassa colante,assentados os revestimentos nas paredes internas, e executado orejuntamento.PatologiaPatologia de umsistema de revestimento ceramico e o defeito (doenca) que se originam na parededevido a diversos fatores. Esta doenca pode provocar desde prejuizo a esteticada parede assim como o descolamento da placa ceramica.A ocorrencia depatologias esta ligada com a qualidade e a durabilidade do assentamento. Estaspor sua vez dependem: da qualidade domaterial utilizado da qualidade da maode obra da qualidade daparede suporte da corretadefinicao das juntas das condicoes detrabalhoPor uma serie demotivos, os revestimentos podem fissurar ou, na pior das hipoteses, descolar-seda parede. As causas que levam a ocorrencia dos defeitos nem sempre sao defacil determinacao e muitas vezes sao uma combinacao de diversos fatores.Alguns defeitos podem aparecer logo aposo assentamento, antes mesmo queo edificio venha a ser habitado. Outros,como por exemplo o descolamento,sao somente observaveis apos a ocupacaodo imovel, periodoeste que pode ser de varios anos.Descolamento (localizado ou generalizado)O descolamento daplaca ceramica e sem duvida o maior problema e o mais frequente encontrado no Brasil.As principais causas do descolamento estao na maioria das vezes relacionadas adescuidos da mao de obra no preparo da argamassa colante; na utilizacao damesma apos excedido o tempo em aberto; no uso de tecnicas e ferramentasinadequadas para a aplicacao da argamassa; na pressao inadequada quando da colocacaoda placa ceramica na parede; na infiltracao d'agua; e na contaminacao do tardouda peca por po, sujeira ou caolin.Fungos e eflorescenciaA existencia deeflorescencia ou fungo esta sempre ligada a presenca de agua. Fungos saoformados principalmente em revestimentos nao esmaltados, relativamente umidos eem ambientes umidos. Por outro lado a origem da eflorescencia esta relacionadacom problemas no sistema construtivo empregado. Na presenca de agua,substancias agressivas ou sais soluveis podem ser transportados ate asuperficie da placa ceramica, formando depositos esbranquicados.A presenca de sais eimpurezas pode ser evitada, pela limpeza adequada da base a ser revestida epela utilizacao de materiais e equipamentos adequados. Por sua vez, o controleda umidade pode ser feito desde a fase de projeto, atraves da escolha derejuntes impermeaveis e pecas ceramicas com baixo coeficiente de absorcao deumidade para fachadas e da impermeabilizacao adequada.Superficies irregularesFormacaode degraus na superficie revestida. Esta patologia pode ser consequencia daqualidade do assentamento ou do material empregado. No primeiro caso, a basepoderia nao estar suficientemente plana para receber o assentamento, ou oassentador nao imprimiu pressao adequada e homogenea quando do assentamento daplaca ceramica. No segundo caso, a peca ceramica possuia defeitos dimensionais,ou curvatura e empenamento maior do que o permitido por norma.